Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 611 



oder »Inseln« dieses Gewebes entständen. Dieses verbreitet sich viel- 

 mehr aus der unmittelbaren Umgebung der Gefäße in schmalen, oft nur 

 einreihigen, häufig unterbrochenen, wenig regelmäßigen Ouerzonen in 

 die umgebende Grundmasse, in der Strangparenchym auch ohne Be- 

 ziehung zu Gefäßen teils vereinzelt auftritt, teils bis dreischichtige, in 

 ungleichen Abständen verlaufende Querzonen bildet. Die Grundmasse 

 wird von regellos gelagerten, im Querschnitt meist rundlichen, dick- 

 wandigen, auf den Radialwänden winzig getüpfelten Fasern hergestellt. 

 Markstrahlen im Tangentialschnitt in deutlichen, wenn auch nicht voll- 

 kommen regelmäßigen Querzonen (deren 1 — 1 1 auf 2 mm Höhe), 

 meist zweischichtig und 6 — 10 Zellen (0,12 — 0,20 mm) hoch, Zellen 

 rundlich bis elliptisch, meist bis 0,012 mm hoch und breit, die End- 

 zellen nicht oder nur wenig größer als die übrigen, auch im Radial- 

 schnilt nicht oder kaum kürzer als diese. Strangparenchym zwei bis 

 vierzellig, auf den Radialvvänden meist reichlich getüpfelt; Kristallkammern 

 spärlich. Hoftüpfel der Gefäßwände (auch gegen Strangparenchym und 

 Markstrahlen) rundlich, bis 0,008 mm breit, mit querem Porenspalt; be- 

 nachbarte Poren münden häufig gemeinsam in Wandfurchen ungleicher 

 Länge. — Alle Zell- und Gefäßwände im durchfallenden Licht (unter 

 dem Mikroskope) lebhaft gelb- bis rotbraun, in den Fasern gleich, doch 

 tiefer (strichweise fast schwarz) gefärbter Inhalt, solcher stellenweise 

 auch in den Gefäßen'), seltener in Zellen der Markstrahlen oder des 

 Strangparenchyms, die vielmer meist leer erscheinen oder spärliches 

 bräunliches Gekrümel führen. Inhalt der Fasern, nicht aber der der 

 Gefäße, in Alkohol vollständig oder doch größtenteils löslich, die Lösung 

 hinterläßt beim Eintrocknen reichlichen, bräunlichen Rückstand. Mit 

 Alkohol behandelte und in Glyzerin gelegte Schnittchen zeigen die Zell- 

 und Gefäßwände gegen früher mehr rötlich, stellenweise auch in blassen, 

 an :»Neutral-Tinte« erinnernden Farbentönen. Zusatz von Eisenchlorid 

 schwärzt nicht. 



Hierher gehören nach den zur Untersuchung gelangten Proben das 

 Rio- und Bahia-Palisanderholz, wohl auch das wie diese hochgeschätzte 

 Nicaragua-Palisander. . 



Diese Hölzer zählen zu den wertvollsten für Luxusmübel und Klavier- 

 kästen, werden auch bei Einlegearbeiten (»Intarsien«) benutzt. 



Anmerkung 1. Den vorstehend beschriebenen Hölzern sehr ähnlich 

 gebaut erwies sich ein als »Jacaranda Clausseniana^)« bezeichnetes 



1) In manchen Gefäßen aucli weiße Ausfüllungen gleich den beim Machaerium- 

 holze (p. 609) beschriebenen. 



2) Eine vonCasaretlo (Cäsar.) nach dem Reisenden und Sammler Claussen 



benannte Art der Gattung Jacaranda Juss. 



39* 



